Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
109 
In der österreichischen Monarchie ist bisher der Stahl fast 
ausschliesslich aus Roheisen erzeugt worden. Steiermark, Oesterreich, 
Kärnthen, Tirol und das lombardisch-venetianische Königreich 
sind die Kronländer, in denen dieser Industriezweig vorzugsweise betrieben 
wird. Man verwendet dazu gutes, aus Spath- und aus Brauneisensteinen mit 
Holzkohlen erblasenes Roheisen, das mit Holzkohlen in besonders eingerich- 
teten Frischfeuern (Rohstahlfeuern) langsam und vorsichtig niedergeschmol- 
zen wird. 
Der erhaltene Rohstahlklumpen wird in mehrere Theile zerschroten, die 
man gehörig abheitzt (abschweisst) und zu Stangen ausstreckt. 
Der auf diese Weise erzeugte Stahl behält seine stahlartige Beschaffenheit 
(diese besteht bekanntlich darin, dass er bis zu einer gewissen Temperatur 
erhitzt, und dann plötzlich im Wasser abgekuhlt, einen hohen Grad von Härte 
erhält) sehr zähe, auch wenn er wiederholt bis zur Schweisshitze erwärmt 
wird, was beim Cementstahl weniger der Fall ist. 
Allein er isthäufigund zwarselbst in ein und derselben Stange von ungleicher 
Beschaffenheit, nämlich stellenweise härter und weicher. Man muss ihn daher 
sorfffältig: untersuchen und sortiren. 
Um ihm eine gleichförmige Beschaffenheit und an den zu harten Stellen 
zugleich eine grössere Zähigkeit zu geben, bedient man sich in Steiermark 
der Operation des Gärbens , d. h. man schweisst mehrere Stahlschienen zu- 
sammen und streckt sie zu einem Stabe aus. Je nachdem diese Operation ein-, 
zwei-, dreimal u. s. w’. wiederholt wird, heisst er ein-, zwei-, dreimal gegärbter 
Stahl. Der gegärbte Stahl ist auch unter dem Namen Tannenbaum- oder Schar- 
sachstahl bekannt. 
In Kärnthen, Tirol und im Lombardisch-Venetianischen pflegt man sich 
mit einem sorgfältigen wiederholten Abschweissen des Rohstahls zu begnügen. 
Das beste Mittel, um einen Stahl von ganz gleichförmiger Beschaffenheit 
zu erhalten, bleibt sonder Zweifel das Umschmelzen des sortirten Stahls in 
feuerfesten Tiegeln, d. h. in der Erzeugung von Guss stahl, und es ist in der 
That zu bedauern, dass von diesem Mittel in Oesterreich bisher nur in so 
geringem Maasse Anwendung gemacht worden ist. 
Würde der Rohstahl nach dem Ausstrecken durch rasche Abkühlung im 
Wasser gehärtet , sodann in kleine Stücke zerbrochen und sorgfältig sortirt, 
so wäre man in der Lage, einen Gussstahl von beliebiger Härte zu erzeugen. 
ln England geschieht die Erzeugung des Stahls fast ausschliesslich aus 
Stabeisen und zwar die des besseren aus in Herden mit Holzkohlen gefrischtem 
Stabeisen, welches man aus Schweden, Norwegen und Russland bezieht und 
mit 12 bis 32 Pfund Sterling pr. Tonne bezahlt; die des minder guten aber aus 
englischem Puddlingeisen , welches zu diesem Zwecke von besonderer Reinheit 
sein, daher auch mit besonderer Sorgfalt dargestellt werden muss, ln Sheffield 
allein, dem Hauptsitz dieses Industriezweiges, werden gegenwärtig jährlich bei 
900,000 Ctr. Stalil erzeugt und zwar gegen drei Viertheile davon aus fremden 
Holzkohlenstabeisen. Man setzt das Stabeisen mit Koblenpulver aus Laubhölzern 
in verschlossenem Raume einer anhaltenden Rothglühhitze aus, bis ein Prob- 
stab zeigt, dass die Umwandlung des Stabeisens in Stahl durch und durch 
stattgefunden hat, wozu nach der Beschaffenheit des Stabeisens und des Stahls, 
den man daraus erzeugen will, 6 bis 12 Tage erforderlich sein können. Jeder 
Cementirofen enthält gewöhnlich 2 solche aus Platten von Stein oder feuerfestem 
Thon gebildete Behälter von beiläufig 9 bis 12 Fuss Länge und 2‘/a bis 3 Fuss 
Breite und Tiefe. Der mit Stabeisen und Kohlenklein schichtenweise gefüllte 
K. k. g-eologi&che Reichsanstalt. 3. Jahrgang 1852. II, 22 
